( -479 ) 

 du soufre siirfoiulii, ou sème un octaèdre qui pousse très lentement à la 

 surface du liquide, en obstruant le tube par ce côté, et l'on en suit l'allon- 

 gement sur la graduation du tube; dans l'autre branche du tid)p, on a in- 

 troduit un fil de verre ou de platine dont un bout descend jusqu'au fond 

 flu tube et l'autre dépasse à l'extérieur. A l'aide de ce fil on produit un 

 Itcjtr JroUemenl (') sur le fond du tube et il naît, aux points frottés, des 

 cristaux nacrés dont ou mesure l'allongement, qui est plus rapide que 

 celui desoctaèrires. Enfin, en introduisant à la surface du liquide, dans le 

 même tidie, un ciistal prismatique ordinaire, on provoque la formation 

 des prismes, qui est très rapide; après avoir envahi la région liquide, ces 

 prismes solidifient très vite le liquide qui baignait les baguettes nacrées, 

 et la cristallisation s'étend dans l'autre branche, où les octaèdres conti- 

 nuaient à s'allonger. On peut ainsi mesurer les durées d'allongement des 

 Il ois espèces de cristaux. 



» Les cristaux nacrés peuvent être obteiuis encore par un faible refroi- 

 dissement produit en un point du soufre surfondu; semés dans le liquide, 

 ils donnent exclusivement des cristaux qui leur ressemblent et se dévitri- 

 fient assez rapidement quand on les refroidit à la température ordinaire; 

 ils peuvent du reste être brisés au sein du liquide surfondu sans changer de 

 torrne. J'ai soumis ces cristaux à une étude analogue à celle que j'avais 

 réalisée sur les deux autres variétés. 



» 1° Si l'on provoque la formation de ces cristaux dans des bains de 

 surfusion à des températures différentes, on trouve que la durée de sa 

 solidification, très faible lorsque la température ambiante est très basse, 

 devient de plus en plus longue à mesure qu'on se rapproche davantage de 

 la température de fusion du soufre. 



» 2° La durée d'allongement dé[)cnd à la fois de la durée pendant la- 

 quelle on a fait séjourner le soufre dans le bain de fusion et aussi de la 

 durée de l'immersion dans le bain de surfusion. 



» 3° Chauffé à des températures initiales différentes, le soufre dans 

 lequel on fait naître les baguettes nacrées se comporte d'une manière ana- 

 logue à celle que nous avons constatée dans le cas des prismes et des 

 octaèdres : la durée de la solidification augmente très rapidement si le 

 soufre a été chauffé vers 170° et diminue si la température a été moins 

 élevée. Voici un Tableau comprenant une série d'observations simultanées, 



(') Un frottement trop énergique aurait pour effet de provoquer la furination de cris- 

 taux prismatiques ordinaires 



